KT SKS ALLIAGES. 265 



Propriétés magnétiques. 



Pour l'étade des transformations magnétiques, le bar- 

 reau à examiner était suspendu à une balance en bois, et 

 plongeait dans une chaudière en laiton, posée sur une 

 pièce polaire d'un électro-aimant, et remplie, suivant les 

 températures, d'huile, d'eau ou d'alcool. On mesurait la 

 force d'arrachement en même temps que la température 

 du bain. La plupart des expériences ont été faites à tem- 

 pérature lentement descendante; quelques-unes ont été 

 répétées à température ascendante. 



Dans les méthodes d'arrachement, l'efïort que l'on 

 mesure est sensiblement proportionnel au carré de la 

 perméabilité lorsqu'elle est très faible. Lorsqu'elle aug- 

 mente, l'efïort du barreau, s'il est libre par un bout, tend 

 vers une Umite à cause de la force démagnétisante, et on 

 ne peut plus en tirer aucune conclusion sur la variation 

 de la perméabilité. 



Cette méthode a, en revanche, l'avantage de mettre en 

 jeu des efïorts considérables, et d'indiquer assez nettement 

 Tallnre des phénomènes au voisinage de la perte totale 

 du magnétisme. 



Ces expériences ont montré que, au point de vue des 

 propriétés magnétiques, les aciers au nickel ne renfermant, 

 en dehors du fer et du nickel, que de petites quantités de 

 carbone, de silicium et de manganèse se divisent en 

 deux catégories bien distinctes. Les premiers, contenant 

 de à 25 pour 100 de nickel environ, et qui semblent 

 compris assez exactement entre les formules Fe et Fe'Ni 

 sont irréversibles, en ce sens qu'à une même tempéra- 

 ture ils peuvent exister à deux états essentiellement dif- 

 Archives, t. V. — Mars 1898. 19 



